Pengaruh Waktu Pemanasan pada Pembuatan Senyawa Alum dari Limbah Foil Blister untuk Keperluan Industri Farmasi (Aji Nugroho, Athiek Sri Redjeki) PENGARUH WAKTU PEMANASAN PADA PEMBUATAN SENYAWA ALUM DARI LIMBAH FOIL BLISTER UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI FARMASI Aji Nugroho 1, Athiek Sri Redjeki 2 1,2Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta ABSTRAK. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali industri farmasi. Hampir semua industri farmasi dalam pengemasannya menggunakan blister yang didalamnya terdapat unsur aluminium. Padahal, jika berada bebas di lingkungan, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk aluminium agar dapat terurai di tanah. Cara terbaik untuk mengatasi limbah aluminium tersebutadalah dengan mendaurulangnya dan mengubahnya menjadi senyawa alum AlK(SO4) 2.12H2O. Alum memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai penjernih air dan bahan baku obat di industri farmasi. Penelitian ini memanfaatkan kandungan aluminium dalam limbah foil blister sebagai bahan baku pembuatan senyawa alum tersebut. Foil pertama-tama dipisahkan dan dibersihkan kemudian direaksikan dengan 40 ml kalium hidroksida pada suhu 80oC dengan variabel waktu pemanasan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan 6 jam. Setelah proses pemanasan ditambahkan kedalamnya 25 ml H2SO4 6 M sambil diaduk hingga jernih dan berkurang sepertiga volumenya. Larutan kemudian didinginkan hingga terbentuk kristal alum. Kristal alum yang terbentuk dikeringkan dengan bantuan etanol dan ditimbang. Dari penelitian didapat bahwa semakin lama waktu pemanasan maka semakin tinggi rendemen yang diperoleh. Waktu optimum pemanasan adalah 3 jam dan setelah 3 jam tidak ada perubahan rendemen yang signifikan. Persamaan polinomial hubungan antara waktu pemanasan dengan rendemen alum adalah y = -0,140x2 + 1,203x + 13,82, dimana y adalah rendemen alum dan x adalah waktu pemanasan. Kata kunci : limbah, farmasi, foil, alum PENDAHULUAN Aluminium foil merupakan salah satu sering dijumpai di limbah ini sampah. pembuangan kemasan menggunakan bungkus berlapis aluminium foil, karena bisa membuat produk lama. Umumnya kemasan berlapis aluminium foil ini hanya sekali pakai saja, seperti kemasan untuk makanan, minuman, deterjen, termasuk obat-obatan. yang Saat banyak tahan aluminium foil dan PVC (Poly Vinyl Chloride). Oleh terdapat logam aluminium pada kandungan limbahnya menjadi blister, maka masalah bagi lingkungan. Limbah logam aluminium membutuhkan waktu 80-200 terdegradasi (Bloch, 2013) Untuk mengatasi sampah aluminium tersebut, cara terbaik yang dapat dengan mendaurulangnya menjadi senyawa alum. karena tahun untuk dilakukan adalah Obat merupakan yang dikonsumsi oleh manusia, maka perlu ditunjang dengan kemasan yang baik dan kuat. Menurut Pilchik, 2000, jenis kemasan pembungkus obat yang umum digunakan adalah blister. Blister terdiri dari dua lapisan utama, yaitu produk Alum merupakan salah satu bahan kimia industri yang paling banyak digunakan karena kegunaan dalam industri pulp dan kertas serta untuk pengolahan air dan air limbah. Aum berfungsi sebagai koagulan, flokulan, karena menghilangkan kekeruhan, 1
KONVERSI Volume 4 No2 Oktober 2015 koloid. padatan Manfaat lain alum adalah sebagai bahan baku obat di industri farmasi, yaitu digunakan dalam pengobatan keracunan. Larutan alum 1% hingga 4% digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat kumur, pengobatan radang mulut dan pharingytis, dalam perkembangannya sekarang alum jarang digunakan sebagai obat kumur karena dapat merusak gigi. Alum dalam bentuk padat dan cairan digunakan sebagai hemostatik (pembeku darah), sehingga mencegah hilangnya darah berlebih pada luka, luka pada bibir juga dapat diobati dengan menyentuhkan kristal alum pada bagian yang luka. Larutan dalam alum pengobatan keputihan. Larutan alum 2% digunakan sebagai deodorant karena sifatnya yang dapat menekan berlebih) hiperhidrosis sehingga dapat mengurangi bau badan. Larutan yang lebih pekat dapat mengeraskan lapisan epidermis pada kulit berguna untuk pengobatan luka pada kaki (Martindale, 1997). tersuspensi dan (stomatitis) digunakan 0.5% (keringat Aluminium foil adalah bahan tipis dari logam aluminium yang digulung dengan ketebalan kurang dari 0,15 mm dan memiliki lebar 1,52 meter hingga 4,06 meter. Umumnya aluminium foil tidak logam aluminium, murni berbasis kombinasi aluminium dengan bahan lain seperti PVC dapat menciptakan jenis kemasan yang mampu melindungi bahan didalamnya secara maksimal. Kandungan aluminium dalam foil mencapai 99%. Aluminium merupakan bahan yang tahan panas dan kedap terhadap udara sehingga membuat aluminum foil menjadi kemasan ideal untuk ekspor. Selain itu aluminium foil mudah dibentuk walaupun mudah terhadap Ketahanannya berkerut. panas matahari membuat aluminium foil banyak digunakan juga pada bahan-bahan kesehatan dan obat- obatan (Astawan, 2008). Alumunium foil memiliki sifat yang fleksibel, tidak tembus cahaya sehingga 2 ISSN 2252-7311 dapat digunakan untuk mengemas yang berlemak dan bahan-bahan terhadap bahan-bahan yang peka cahaya. Aluminum foil juga dikagumi karena karakteristiknya yang kuat, ringan dan tahan terhadap suhu tinggi. foil Dari segi estetika aluminium memiliki sifat tidak berbau, tidak ada rasa, tidak berbahaya dan higienis serta tidak mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Alumunium Foil menempati posisi yang penting dalam produk kemas karena memiliki ketahanan yang memuaskan dan penampilan yang baik.Umumnya untuk kepentingan kemas fleksibel foil yang digunakan tebalnya kurang dari 25 mikron (Suyitno, 2007). fleksibel Alum adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf rumus molekul AlK(SO4) 2.12H2O. Alum merupakan senyawa yang tidak berwarna dan mempunyai bentuk kristal kubus ketika kalium sulfat dan aluminium sulfat keduanya dilarutkan dan didinginkan. Larutan alum kalium tersebut bersifat asam. Alum ini dikenal banyak sebagai koagulan air maupun limbah. dengan dalam pengolahan Aluminium sulfat merupakan salah satu komponen pembentuk senyawa alum. Aluminium sulfat berbentuk butiran halus berwarna putih keabu-abuan sampai coklat muda yang merupakan material asam dan bersifat korosif. Bentuk yang biasa digunakan sebagai koagulan adalah Al2(SO4)3.14 H2O. Aluminium sulfat bereaksi di dalam air dalam suasana alkali membentuk hidroksida. aluminium endapan Aluminium sulfat membentuk garam- rangkap dengan sulfat dari garam kation-kation monovalen dengan bentuk-bentuk kristal yang menarik yang disebut alum atau tawas. Garam rangkap hanya dapat bertahan pada bentuk padat. Ketika alum dilarutkan dalam air larutan akan mengandung ion K+, Al3+ dan SO4 2-(Vogel, 1985).
Pengaruh Waktu Pemanasan pada Pembuatan Senyawa Alum dari Limbah Foil Blister untuk Keperluan Industri Farmasi (Aji Nugroho, Athiek Sri Redjeki) METODOLOGI PENELITIAN Bahan Penelitian Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium foil yang berasal dari limbah blister obat. Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan senyawa alum dan analisa kualitasnya antara lain KOH padatan, H2SO4 6M, Air suling, BaCl2 10%, NH4OH pekat, EDTA padatan, Dithizon serbuk, ZnCl2 padatan, Ammonium Asetat padatan, Asam Asetat Glasial. Alat Penelitian Heater dan mixer, Kondensor dan statif, Erlenmeyer asah 150 ml, Erlenmeyer 300 ml, Pipet tetes, Corong, Beaker glass 100 ml, 200 ml dan 500 ml, Kertas saring, Tabung reaksi, Buret, Spatula, Neraca analitik, Melting Point Butchi, Bunsen, Labu dasar bulat. Metode Penelitian Penelitian dilakukan dengan variabel lamanya waktu pada saat pemanasan aluminium terdapat pada blister, dimana konsentrasi KOH dan berat aluminium foil yang digunakan tetap. foil yang dibersihkan dan digunting hingga cm2. berukuran foil kemudian Potongan aluminium ditimbang sebanyak 1 gram kedalam erlenmeyer asah 150 ml. Tambahkan kedalamnya 15%, kemudian dipanaskan di atas hotplate dengan kondensor selama 1 jam pada suhu 80oC. Larutan hasil pemanasan ditambahkan disaring, perlahan kedalamnya menggunakan pipet tetes 25 ml H2SO4 6M sambil diaduk. Larutan kemudian dipanaskan pada suhu 70oC hingga sepertiga jernih volumenya. Larutan yang sudah jernih kemudian didinginkan dan didiamkan pada suhu kamar selama 3 hari hingga terbentuk kristal alum. Kristal alum yang dengan menggunakan kertas saring whatman 41 yang telah diketahui beratnya, kemudian dicuci dengan 20 ml etanol 95 % . Kristal alum beserta kertas saring dikeringkan di udara terbuka kemudian ditimbang dan dihitung berat kristal alum yang didapat. Langkah 3 hingga 9 dilakukan kembali dengan variasi waktu pemanasan yaitu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan 6 jam. Uji Kualitas Alum (AlK(SO4) 2.12H2O) Parameter serta spesifikasi pengujian dilakukan berdasarkan pada United State Pharmacopeia Edisi 30. kurang lebih 1 40 ml KOH kemudian secara berkurang dan terbentuk disaring Analisa kadar aluminium dalam foil Menimbang1 gram aluminium foil dalam gelas kimia 100 ml. Merendam aluminium foil tersebut dalam larutan NaOH 30 % pada suhu 70oC-80oC hingga tersisa lapisan bening PVC. Mengeringkan lapisan PVC dalam oven pada suhu 50oC kemudian timbang. Menghitung selisih berat aluminium foil dengan berat PVC hasil perendaman. Berat aluminium adalah berat yang hilang selama proses perendaman. Menghitung kadar aluminium dalam foil. Pembuatan senyawa alum dari aluminium foil limbah blister obat dengan variabel waktu pemanasan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan 6 jam dengan konsentrasi KOH 15%. Menyiapkan bahan baku blister obat kemudian pisahkan lapisan aluminium foil dari blister obat tersebut. Aluminium foil yang telah dipisahkan kemudian Parameter pengujian meliputi : Tabel 1. Parameter uji dan spesifikasi alum No. Parameter Uji Spesifikasi 1 2 Fisik Kelarutan Padatan berupa kristal tidak berwarna hingga putih Larut dalam air dan tidak dalam larut etanol 95% 3 pH larutan 3.0 - 3.5 10% (larutan 4 Titik leleh 92.5 oC 5 Uji Potassium Positif 3
KONVERSI Volume 4 No2 Oktober 2015 6 Uji Aluminium Positif 7 Uji Sulfat Positif 8 Kemurnian alum, AlK(SO4) 2.12.H2O Tidak 99.0% kurang dari Uji Fisik Mengambil sedikit sampel, letakkan diatas kaca arloji dengan alas berwarna hitam. Mengamati warna serta bentuk dari sampel lalu dibandingkan terhadap spesifikasi. Uji Kelarutan Menimbang 1 gram sampel kemudian larutkan dalam 10 mL air suling. Mengamati larutan, sampel harus larut seluruhnya dalam air. Mengambil sedikit sampel masukkan kedalam tabung reaksi yang berisi etanol 95%. Mengamati larutan, sampel tidak larut dalam etanol 95%. Mengukur pH Larutan Mengukur pH larutan yang telah dibuat pada dengan menggunakan pH meter. pH larutan antara 3.0 - 3.5. uji kelarutan Mengukur Titik leleh Memasukkan sedikit sampel ke dalam pipa kapiler. Meletakkan pipa kapiler ke dalam slot pada alat Melting Point Butchi . Menaikkan suhu melting point secara perlahan sambil diamati kondisi sampel yang berada dalam pipa kapiler. Mencatat temperatur ketika sampel mulai meleleh. Uji Potasium Menyelupkan kawat Ni-Chrome ke dalam larutan HCl pekat. Mengambil dengan sedikit menggunakan kawat Ni-Chrome tadi. Memanaskan bagian kawat Ni-Chrome yang terdapat kristal alum dengan menggunakan api oksidator bunsen (api biru). Adanya potasium ditunjukkan dengan nyala api berwarna merah lembayung. kristal alum 4 ISSN 2252-7311 Uji Aluminium Melarutkan sedikit sampel kedalam air. tabung Meneteskan larutan ammonium hidroksida pekat. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan gelatin putih Al(OH)3. Endapan akan kembali larut ketika ditambahkan ammonium hidroksida berlebih. reaksi yang kedalamnya berisi Uji Sulfat Melarutkan sedikit sampel ke dalam tabung air. Meneteskan kedalamnya larutan BaCl2 10%. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih Ba(SO)4. reaksi yang berisi Kemurnian (AlK(SO4)2.12.H2O) Menimbang dengan tepat 2 gram sampel, larutkan dalam 25 ml air suling. menambahkan kedalamnya 50,0 ml EDTA 0.1 M dan didihkan selama 5 menit, dinginkan. Menambahkan 20 ml larutan dapar Ammonium Asetat pH 4.5, 85 ml etanol dan 2 ml indikator dithizone. Menitrasi kelebihan EDTA dengan menggunakan larutan ZnCl2 0,1 M hingga warna berubah menjadi merah muda cerah. 1 ml EDTA 0,1 M gram dengan setara AlK(SO4) 2.12H2O senyawa alum 0,04744 Metode Analisa Data Perhitungan Rendemen % Rendemen = x 100 % Massa alum hasilpenelitian Massa bahan baku Perhitungan Korelasi r2 = n .∑XY −∑X .∑Y −�(n.∑Y 2 2 2 2 �(n.∑X Dimana : r = Nilai korelasi (-1< r < 1 ) X = Variable yang ditentukan (waktu )−∑(X) )−∑(Y) pemanasan) Y = Variable yang terpengaruh (konversi reaksi dan rendemen alum) N = Jumlah percobaan
Pengaruh Waktu Pemanasan pada Pembuatan Senyawa Alum dari Limbah Foil Blister untuk Keperluan Industri Farmasi (Aji Nugroho, Athiek Sri Redjeki) Perhitungan Statistik Analisa metode persamaan : y = cx2 +bx +a statistik menggunakan "Least Square", dengan Hasil Analisa Kualitas Alum Secara fisik semua kristal alum yang berbagai waktu terbentuk pemanasan memenuhi spesifikasi. Hasil analisa kualitas alum secara lengkap dapat di lihat pada tabel 2 dan tabel 3. pada Dimana harga a, b, c dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (n= jumlah sampel) : Tabel 3. Hasil analisa kualitas alum an + b∑x + c∑x2 = ∑y a∑x + b∑x2 + c∑x3 = ∑xy a∑x2 + b∑x3 + c∑x4 = ∑x2y Waktu pemanasan (jam) pH Titik leleh Uji Kalium Uji Aluminium 1 3,05 92,2oC (+) (+) HASIL DAN PEMBAHASAN 2 3,22 92,5oC (+) (+) Kadar aluminium dalam limbah foil blister Analisa kadar aluminium dalam limbah foil blister dengan metoda gravimetri dan didapatkan berat aluminium dalam 1 gram foil adalah 0,883 gram atau 88,3 %. dilakukan Setelahnya perhitungan berat teoritis alum secara stoikiometri dan diperoleh berat teoritis alum adalah 15,512 gram. 3 4 5 6 3,10 3,15 3,13 3,10 92,8oC 92,0oC 92,2oC 91,7oC (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Hasil rendemen. Berat senyawa alum yang diperoleh pada berbagai waktu pemanasan dan hasil perhitungan rendemen dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Berat dan rendemen alum pada berbagai waktu pemanasan. Tabel 4.Hubungan antara waktu pemanasan dengan kemurnian alum No. Waktu Pemanasan (Jam) Berat Alum (gram) Rendemen (%) Waktu Pemanasan (Jam) Kemurnian (%) Kemurnian rata-rata (%) 99,62 1. 1 12,236 14,85 1 99,51 99,39 2. 2 12,878 15,62 98,68 3. 3 13,552 16,44 2 98,56 98,62 4. 4 13,299 16,14 99,15 3 99,27 5. 5 13,436 16,30 99,39 6 6 13,202 16,02 4 99,15 99,39 99,62 5 Uji Sulfat (+) (+) (+) (+) (+) (+)
KONVERSI Volume 4 No2 Oktober 2015 98,32 5 98,26 98,20 98,68 6 98,62 98,56 Pembahasan Produk yang dihasilkan dari penelitian alum ini AlK(SO4) 2.12.H2O. Proses awal dari pembuatan senyawa alum ini adalah dengan memisahkan aluminium foil yang melekat pada PVC, karena foil inilah yang kemudian akan dijadikan bahan baku utama dalam pembuatan foil yang sudah alum. Aluminium lalu dipotong dipisahkan dari PVC hingga berukuran kurang lebih 1 cm2, hal ini bertujuan agar reaksi yang terjadi antara aluminium foil dan KOH berlangsung lebih cepat karena salah satu faktor yang dapat memepengaruhi laju reaksi adalah frekuensi tumbukan. tumbukan maka Semakin banyak itu reaksi pula semakin berlangsung. untuk itu Selain mempercepat proses reaksi maka dilakukan juga proses pengadukan dan pemanasan pada suhu 80 oC , proses pemanasan tidak boleh dilakukan pada suhu yang tinggi mengingat reaksi ini bersifat eksotermis dan akan menyebabkan letupan-letupan. Reaksi alumunium dengan KOH akan menghasilkan gas H2 sesuai reaksi : 2Al + 2KOH + 6H2O 3H2 Setelah dipanaskan, larutan disaring residu dan untuk menghilangkan filtratnya dengan ditampung menggunakan gelas kimia. Selanjutnya filtrat dipanaskan pada suhu 70oC dan ditambahkan larutan H2SO4 6M sebanyak 25 ml secara bersifat perlahan eksotermis. Reaksi yang terjadi adalah : yaitu senyawa cepat terlalu 2KAl(OH)4 + kedalamnya karena reaksi 2KAl(OH)4+ H2SO4 2Al(OH)3 + K2SO4 + 3H2O Al(OH) 4 + H+ Al(OH)3 + H2O 6 ISSN 2252-7311 Tujuan penambahan larutan H2SO4 6M berlebih seluruh senyawa KAl(OH)4 dapat bereaksi terbentuk sempurna. Al(OH)3 yang dengan langsung bereaksi H2SO4 dengan reaksi sebagai berikut : dilakukan agar persamaan 2Al(OH)3 + 3 H2SO4 Al2(SO4) 3 + 6 H2O Al(OH) 3 + 3H+ Al3++ 3H2O Setelah larutan H2SO4 6M ditambahkan seluruhnya, kemudian larutan didinginkan pada suhu kamar selama 3 terbentuk kristal alum. hari hingga lalu terbentuk Kristal alum yang disaring dengan dicuci menggunakan etanol, hal ini bertujuan residu H2SO4 dan untuk mencuci mempercepat pengeringan. dan Hubungan antara variable waktu foil dengan pemanasan aluminium rendemen alum yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 1 berikut: ) % ( m u A n e m e d n e R l 18 17 16 15 14 13 12 1 y = -0.140x2 + 1.203x + 13.82 R² = 0.917 5 4 3 2 6 Waktu Pemanasan (jam) Gambar 1. Hubungan waktu pemanasan (jam) dengan rendemen (%). Gambar 1 menunjukkan hubungan antara waktu pemanasan dengan rendemen alum yang diperoleh. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa lamanya proses dengan semakin pemanasan maka rendemen yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena dengan semakin lama waktu pemanasan maka kesempatan antara aluminium untuk bereaksi seluruhnya dengan KOH semakin besar sehingga diperoleh rendemen yang besar pula. 7
Pengaruh Waktu Pemanasan pada Pembuatan Senyawa Alum dari Limbah Foil Blister untuk Keperluan Industri Farmasi (Aji Nugroho, Athiek Sri Redjeki) yang Waktu optimum pemanasan diperoleh waktu pemanasan 3 jam dengan rendemen 16,44%. Setelah melewati titik optimum rendemen alum yang diperoleh tidak berubah secara signifikan. adalah pada Hubungan antara waktu pemanasan dengan rendemen alum yang diperoleh dapat persamaan polinomial: ditulis dengan y = -0,140x2 + 1,203x +13,82, dimana x adalah waktu pemanasan (jam) dan y adalah rendemen alum (%). Dari hasil analisa kualitas alum, didapatkan semua alum yang diperoleh pada berbagai waktu pemanasan telah memenuhi spesifikasi uji fisik dan identifikasi unsur. Dari segi kemurnian, alum yang diperoleh berada pada kisaran 98,26% - 99,51% dimana kadar tertinggi waktu pemanasan 1 jam yaitu sebesar 99,51%. Hubungan antara waktu pemanasan dengan kemurnian alum yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 2. diperoleh pada pemanasan rendemen alum saja. hanya mempengaruhi KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada variable lamanya waktu pemanasan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan konsentrasi KOH 15% dan konsentrasi H2SO4 6M diperoleh hasil rendemen tertinggi pada waktu pemanasan 3 jam dengan rendemen 16,44%, sedangkan tertinggi kemurnian senyawa alum diperoleh pada waktu pemanasan 1 jam dengan kemurnian 99,51 %. Dari data tersebut, disimpulkan bahwa senyawa alum yang diperoleh dari bahan baku aluminium limbah blister dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri farmasi. jam, 5 jam dan 6 foil Hubungan antara waktu pemanasan dengan rendemen alum yang diperoleh dapat persamaan polinomial: ditulis dengan y = -0,140x2 + 1,203x + 13,82, dimana x adalah waktu pemanasan (jam) dan y adalah rendemen (%). ) % ( n a i n r u m e K 130 120 110 100 90 80 70 60 y = -0.154x + 99.48 1 2 3 4 5 6 Waktu Pemanasan (jam) Gambar 2. Hubungan waktu pemanasan (jam) dengan kemurnian alum (%). Dari tabel 2 dan 3 didapatkan tidak adanya korelasi yang mencolok antara lamanya waktu pemasanan terhadap kualitas alum yang diperoleh, pun baik waktu kemurniannya. dari sifat fisik mau Lama 7 Saran Ditinjau dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka ada beberapa saran yang dapat menjadi masukkan bagi para pembaca dan para ingin pelajar khususnya bagi yang meneliti pada bidang serupa yaitu: 1. Perlu diperhatikan mengenai kebersihan bahan baku yang dipakai agar diperoleh kemurnian alum yang lebih tinggi lagi. 2. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan variable waktu lebih sempit, pemanasan yang agar diperoleh waktu optimal pemanasan yang lebih akurat. 3. Lakukan analisa kualitas alum yang lebih lengkap agar alum yang diperoleh dapat terjamin kualitasnya sehingga memenuhi spesifikasi sebagai bahan baku di industri farmasi. lebih 7
KONVERSI Volume 4 No2 Oktober 2015 DAFTAR PUSTAKA The United StatePhamacopeia (USP) 30th Edition. United State:The United Pharmacopeia Convention. States Astawan, M, Aluminium Foil & Logam. 2008. Keunggulan Bloch, M. 2013. How long does X take to break down?. Green living Tip Martindale. Pharmacopeiac London: The Pharmaceutical Press. 1993. The Extra Edition. Thirtieth Pilchik, R., 2000. Pharmaceutical Blister Packaging, Part I Rationale and Materials. Suyitno. Pengemas. Yogyakarta: UGM. 1990. Bahan-bahan Vogel. 1985. Buku Teks Analisis Anorganik dan Semimikro. Edisi ke lima Bagian 1. Jakarta: PT. Kalman Media Pusaka. Kualitatif Makro 8 ISSN 2252-7311